content:
Pipa polyethylene ringan, mudah dipasang dan relatif murah. Untuk meletakkan jenis komunikasi ini, diperlukan mesin las untuk pipa polietilena. Aplikasi yang benar dari peralatan dan ketaatan teknologi kerja memungkinkan untuk menerima koneksi yang dapat dipercaya, hampir monolitik yang akan berlangsung selama bertahun-tahun.
Sebelum memilih peralatan yang tepat, Anda harus belajar lebih banyak tentang teknologi pengelasan.
Fitur pengelasan struktur polyethylene
Salah satu fitur yang berguna dari pipa polyethylene adalah fleksibilitas desain. Pengelasan memungkinkan Anda untuk menyimpan properti ini di sambungan segmen-segmen individual dari garis, yang menyediakan karakteristik seragam sepanjang panjangnya. Pipa-pipa seperti itu direbus untuk pelipit parit dan trenchless.
Paling sering, dua jenis pengelasan digunakan untuk menghubungkan struktur polyethylene: pengelasan pantat dan elektrofusi (juga dikenal sebagai termistor). Ketika bekerja dengan pipa polietilen, ujung-ujung struktur pertama dipanaskan ke titik leleh, kemudian digabungkan dan dikompresi di bawah tekanan. Kedengarannya sederhana, tetapi dalam prakteknya Anda membutuhkan keterampilan profesional yang baik untuk mendapatkan jahitan las berkualitas tinggi.
Penting untuk benar menentukan waktu setiap tahap, serta tekanan kerja yang akan diterapkan ke permukaan kerja selama pemanasan dan koneksi. Disarankan untuk melakukan pekerjaan pada suhu sekitar dalam -15... + 45 derajat. Metode ini tidak cocok untuk struktur dengan ketebalan dinding kurang dari 4,5 mm.
Butt-welding dapat dilakukan oleh dua spesialis, alat berat tidak diperlukan. Waktu kerja dan biaya energi untuk pelaksanaannya dalam kasus ini akan sangat moderat. Secara lebih detail skema operasi selama butt welding adalah sebagai berikut:
Ujung-ujung komunikasi di tempat koneksi mereka harus terputus untuk membersihkan kontaminan dan menghilangkan ketidakberesan.
Setelah itu, ujung-ujung pipa dipanaskan menggunakan mesin las untuk membentuk duri utama.
Pemanasan berlanjut selama beberapa waktu untuk mencapai titik lebur polietilena.
Sekarang mesin las dihilangkan, dan ujung tabung yang panas tersambung dengan rapi, membentuk manik-manik akhir.
Masih menunggu konstruksi untuk mendinginkan dan memeriksa kualitas lapisan yang dilas.
Untuk memotong ujung menggunakan alat khusus - elektrotortsevatel. Perangkat ini memungkinkan pemotongan dibuat secara ketat tegak lurus terhadap sumbu struktur. Pemotongan dilakukan oleh microlayers sampai pita polietilena kontinu diterima di lokasi pemotongan. Suhu dan waktu pemaparan pemanas ke ujung pipa ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat material.
Sangat penting bahwa rasio indikator ini, serta tekanan pada permukaan kerja dipertahankan dengan akurasi maksimum. Ini adalah momen yang menentukan untuk mendapatkan lasan berkualitas. Pada akhir fase pemanasan, diperlukan sangat cepat dan pada saat yang sama secara hati-hati untuk mematikan alat pemanas agar tidak mengganggu integritas permukaan kerja dan untuk menghindari kontaminasi yang tidak disengaja.
Ketika menghubungkan dipanaskan ke tingkat yang diinginkan dari ujung, perlu untuk memberikan tekanan yang sama seperti saat memanaskan permukaan. Pendinginan sambungan las juga harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Jangan lepaskan pipa yang terhubung sampai polietilen panas diendapkan.
Jika semua operasi dilakukan dengan benar, yang rapi, kerah simetris terbentuk di persimpangan elemen. Jika jahitan terlihat tidak rata atau tidak rapi, itu berarti cacat yang serius terjadi selama proses pengelasan. Kekuatan koneksi semacam itu akan sangat diragukan.
Jika perlu untuk menghubungkan pipa dengan dinding tipis (kurang dari 4 mm), disarankan untuk memberikan preferensi pada pengelasan elektrofusi, yang juga disebut las termistor. Pilihan ini juga memungkinkan Anda untuk membuat koneksi yang berkualitas, dan proses melakukan pekerjaan lebih mudah daripada menggunakan metode butt.
Untuk melakukan pengelasan jenis ini, ikuti langkah-langkah berikut:
Bersihkan permukaan ujung dan bagian dari pipa yang akan berada di bawah kopling, dengan margin yang baik.
Menurunkan permukaan kerja.
Hapus lapisan oksida.
Pasang kopling pada permukaan kerja.
Pusatkan desain.
Lakukan pemanasan dan las sambungan.
Tunggu hingga situs pengelasan benar-benar dingin.
Semua pekerjaan persiapan harus dilakukan dengan sangat hati-hati, karena kehadiran kontaminasi sekecil apapun dapat secara signifikan merusak kualitas koneksi. Jika, setelah pengangkatan lapisan oksida, zat asing secara tidak sengaja masuk ke permukaan, pembersihan harus diulang.
Proses pendinginan memiliki persyaratan yang sama seperti ketika menggunakan metode butt. Setiap perubahan dalam posisi pipa selama periode ini dapat menjadi fatal bagi lapisan yang dilas. Pengelasan elektrofusi dilakukan dengan bantuan alat kelengkapan, di mana logam pemanas spiral diletakkan selama produksi.
Untuk memulai proses, Anda harus memasang fitting di persimpangan dan menempelkannya ke mesin las, yang akan melakukan pemanasan. Dalam proses pengelasan, bahan pemasangan mengembang, memberikan tekanan yang diperlukan dan penyegelan yang memadai. Di akhir pekerjaan, catu daya diputuskan, dan pemasangan tetap di persimpangan.
Metode lain yang menarik dari pipa polietilena pengelasan adalah bel. Ini adalah opsi yang paling tidak populer, yang, tidak seperti teknologi yang dijelaskan di atas, hanya dapat digunakan untuk meletakkan komunikasi internal. Ini juga merupakan metode yang cukup sederhana, secara teknis sangat mirip dengan proses pipa solder yang terbuat dari polypropylene.
Pengelasan pernafasan dapat direkomendasikan di ruangan-ruangan di mana tata letak perpipaannya rumit, penuh dengan kemiringan dan belokan. Untuk melaksanakan operasi jenis ini, besi solder yang sama digunakan seperti untuk struktur polypropylene, dan pengaturan peralatan sedikit berbeda.
Bagaimana cara memasak polyethylene?
Berdasarkan informasi tentang fitur pengelasan struktur polyethylene, Anda dapat mengidentifikasi poin-poin utama yang harus dipertimbangkan ketika memilih peralatan yang tepat:
karakteristik pipa: polyethylene grade, diameter, ketebalan dinding, dll.;
fitur konfigurasi pipa;
Tempat pipa petelur (di dalam atau di luar ruangan);
tingkat otomatisasi proses yang dapat diterima;
teknologi pengelasan yang cocok, dll.
Untuk pengelasan pipa polyethylene pantat menggunakan peralatan khusus. Pada pembuangan master ada perangkat dengan mana Anda dapat melakukan pengelasan dalam mode manual, otomatis dan semi-otomatis. Cara termudah untuk mempelajari pengoperasian perangkat genggam, tetapi hanya ditujukan untuk pipa berdiameter kecil.
Parameter harus ditentukan menggunakan tabel khusus. Keakuratan pengelasan pada peralatan yang dipegang tangan tidak selalu cukup tinggi untuk berhasil bekerja dengan jenis agregat ini, beberapa pengalaman diperlukan. Perangkat semi-otomatis jauh lebih nyaman, mereka dilengkapi dengan hidrolika: stasiun dan centralizer, yang sangat menyederhanakan manipulasi.
Perangkat ini digunakan untuk menghubungkan pipa berdiameter lebih besar daripada saat menggunakan peralatan manual. Meskipun pergerakan elemen perangkat diotomatisasi dengan bantuan perangkat hidrolik, parameter pengelasan masih harus ditampilkan dalam tabel.
Di sini prosesnya sepenuhnya dikontrol oleh prosesor komputer. Master hanya perlu memasukkan parameter yang diperlukan, misalnya, bahan dari mana pipa dibuat, diameter struktur, SDR, dll. Ketika menggunakan tabel khusus, tukang las beroperasi dengan konsep seperti:
ketebalan dinding pipa;
suhu kerja pemanas;
diameter struktur;
waktu pemanasan ujung;
dimensi jeruji;
tekanan pengelasan dan pemanasan tambahan;
pemanasan dan pergantian waktu;
waktu tekanan pada tahap pengendapan struktur;
waktu pendinginan.
Suhu pemanas terutama tergantung pada karakteristik bahan dari mana pipa dibuat. Untuk menentukan parameter ini, tidak hanya tabel, tetapi juga grafik yang digunakan.
Peralatan pengelasan butt dari pabrikan Swiss “Georg Fischer” dibedakan oleh kualitas tinggi. Kisarannya sangat beragam, kualitas Eropa yang berbeda dan harga yang sangat tinggi. Model garis relatif KL Line dan Weld Line. Mereka memungkinkan Anda untuk memasak desain dengan diameter 630 mm atau kurang, berbeda dalam desain yang disederhanakan yang menyediakan peningkatan keandalan unit. Cocok untuk instalasi pipa untuk air dan limbah, termasuk. dan menekan kepala.
Mesin las GF Line dari pabrikan yang sama memiliki perangkat yang lebih kompleks dan lebih mahal. Ini adalah perangkat otomatis yang bekerja dengan teknologi SUVI. Unit seperti ini sering digunakan ketika memasang pipa gas, mereka cocok untuk bekerja dengan pipa dengan diameter 160-1200 mm.
Untuk pengelasan elektrofusi, perangkat yang mengotomatisasi proses ke berbagai derajat juga dapat digunakan. Kualitas pengelasan tidak hanya tergantung pada jenis peralatan, tetapi juga pada kualitas kinerjanya, serta pada kondisi operasi. Profesional lebih suka menggunakan untuk unit kerja yang dilengkapi dengan pemindai yang memindai kode batang yang disediakan oleh produsen pipa.
Ini mengkodekan blok informasi lengkap tentang fitur materi ini. Setelah memindai semua pengaturan yang diperlukan akan diatur. Jika pipa dibersihkan dan dipersiapkan, Anda dapat segera mulai menyolder. Mesin yang bagus untuk pengelasan elektrofusi tidak hanya mengontrol setiap tahap pengelasan, tetapi juga mengeluarkan peringatan jika terjadi kesalahan.
Ketika memilih jenis peralatan, fitur peralatan pengelasan berikut harus diperhitungkan. Perangkat thermistor cocok untuk bekerja dengan pipa dari hampir semua diameter, karena pemanasan dilakukan melalui kopling dengan ukuran yang sesuai. Tetapi perangkat untuk butt welding perlu diambil untuk diameter tertentu dari struktur.
Perangkat las termistor, di samping itu, memiliki harga yang sangat moderat dibandingkan dengan analog untuk pengelasan pantat. Tetapi harus diingat bahwa ketika menggunakannya untuk kopling listrik harus membayar secara terpisah. Untuk pipa berdiameter kecil kopling tidak begitu mahal, tetapi ketika bekerja dengan struktur besar, perbedaan harga dapat menjadi nyata.
Faktanya adalah bahwa pipa polietilena berdiameter kecil (110 mm atau kurang) disediakan dalam gulungan. Dengan demikian, Anda bisa mendapatkan komunikasi yang lancar dan fleksibel dengan panjang hingga 200 meter. Untuk pemasangan desain ini akan membutuhkan sejumlah minimum konektor. Tapi ketika datang ke pipa dengan diameter lebih dari 110 mm, itu bukan gulungan yang berada di pembuangan pembeli, tetapi segmen dengan panjang hanya 12 mm atau kurang.
Jelas, untuk pemasangan pipa seperti itu akan membutuhkan sejumlah besar elektrofusi untuk menghubungkan berbagai bagian 12 meter. Peralatan untuk pengelasan elektrofusi dalam ukuran kompak. Jika pekerjaan harus dilakukan dalam kondisi yang sempit, opsi ini dapat menjadi satu-satunya yang mungkin. Diameter minimum struktur dengan penggunaan pengelasan elektrofusi juga dapat dilakukan secara praktis, mulai dari 20 mm.
Perhatian juga harus diberikan kepada kemungkinan memperbaiki pipa jika diperlukan. Bahkan fitur geologis dari bagian di mana pipa dipasang adalah penting. Misalnya, di daerah yang berbahaya secara seismik, pengelasan pantat tidak dapat diterima, metode termistor adalah wajib untuk digunakan.
Memilih peralatan las, Anda harus memperhatikan masalah seperti ketersediaan garansi, akses ke layanan, kemungkinan penilaian perangkat secara teratur, dll. Penjual yang andal harus memiliki izin untuk peralatan, yang biasanya dibuat di luar negeri.
Video yang bermanfaat tentang topik ini
Proses menyolder pipa polietilena menggunakan mesin las termistor THERMOPLAST jelas disajikan dalam video ini:
Di sini Anda dapat melihat fitur pengelasan struktur polyethylene dengan sambungan butt:
Video ini menunjukkan pengoperasian perangkat las termistor DARFIN:
Memilih mesin las yang cocok untuk pipa polietilen tidaklah sulit. Lebih baik memberi preferensi pada produk-produk produsen terkenal dalam kisaran harga yang dapat diterima. Jika teknologi pengelasan ketat diamati, koneksi yang dapat diandalkan dapat diperoleh.
Memilih alat untuk mengelas pipa polietilena
Dalam beberapa tahun terakhir, pipa-pipa polietilen (PE) telah secara aktif mendapatkan tanah di pasar pipa air dan gas, menjadi standar de facto untuk pembuatan baru dan perbaikan dan modernisasi pipa-pipa yang ada. Cara paling umum untuk memasang pipa PE adalah dengan mengelasnya menggunakan peralatan khusus. Keandalan sambungan pipa pada akhirnya menentukan daya tahan sistem pasokan gas atau air secara keseluruhan, sehingga pilihan peralatan untuk pengelasan pipa polietilena adalah tugas penting, yang harus diberi perhatian khusus.
Fitur
Memilih alat untuk pipa pengelasan yang terbuat dari PE, Anda harus jelas tentang jenis pekerjaan apa yang akan dilakukan dengannya. Fitur peralatan yang diinginkan sebagian besar akan tergantung pada metode pengelasan, yang Anda rencanakan untuk paling sering digunakan.
Ada empat metode utama menyolder produk polietilena.
Butt welding - metode ini adalah yang paling umum, dan ini didasarkan pada koneksi ujung pipa yang dipanaskan dengan satu sama lain atau dengan fitting menggunakan cermin las khusus. Sambungan butt memungkinkan untuk mendapatkan sambungan berkualitas tinggi dengan harga yang wajar untuk peralatan, tetapi metode ini tidak cocok untuk menggabungkan produk dengan ketebalan dinding kurang dari 4,5 mm. Penggunaan pengelasan butt membutuhkan pembersihan menyeluruh dari permukaan yang akan digabungkan, akurasi maksimum pemangkasan produk dan penerapan tekanan yang tepat pada pipa selama koneksi mereka.
Pipa yang bergabung ke soket (atau metode penggandengan) adalah metode yang andal, tetapi kurang umum dan lebih mahal berdasarkan penggabungan produk melalui kopling khusus. Ada juga opsi untuk langsung menghubungkan dua pipa dengan diameter yang berbeda. Metode ini tidak digunakan untuk meletakkan saluran pipa yang berada di luar tempat.
Pengelasan elektrofusi (atau termistor) pipa - metode ini mirip dengan pemasangan di soket, tetapi kopling yang digunakan di dalamnya mengandung elemen pemanas logam, yang berkontribusi terhadap pemanasan yang lebih merata terhadap produk yang akan dihubungkan dan penggandengan listrik. Pada setiap electromultiplier ada barcode khusus di mana parameter arus listrik yang diperlukan untuk kopling ini dienkripsi, oleh karena itu perangkat jenis ini sering dilengkapi dengan pemindai barcode. Metode termistor bahkan lebih dapat diandalkan (dan lebih mahal) daripada kopling, oleh karena itu metode ini terutama digunakan dalam kasus ketika diperlukan untuk menyediakan koneksi yang sangat stabil (misalnya, ketika melakukan saluran pipa di daerah-daerah sering terjadi gempa bumi). Metode ini digunakan untuk menghubungkan pipa dengan diameter 20 mm dengan ketebalan dinding apa pun, dan persyaratan untuk ketepatan memegang parameter teknologi di dalamnya jauh lebih rendah daripada saat menyolder butt.
Pengelasan ekstrusi adalah metode yang mirip dengan pengelasan listrik Ketika diterapkan, polietilen panas dialiri melalui ekstruder khusus ke daerah pengelasan, membentuk sambungan antara pipa. Kekuatan senyawa yang diperoleh biasanya tidak melebihi 80% dari kekuatan polietilena, sehingga metode ekstrusi umumnya digunakan terutama untuk menyambungkan pipa ke produk plastik lainnya dan memasang pipa dengan diameter 630 mm di tempat-tempat yang kemungkinan besar tidak terkena beban tinggi.
Semua perangkat untuk pengelasan polyethylene terdiri dari empat modul utama - generator (biasanya bekerja pada prinsip inverter dengan transformator atau power supply berdenyut), modul kontrol daya, modul kontrol suhu dan unit proses, di mana proses koneksi itu sendiri dilakukan. Masing-masing dari empat metode pengelasan yang dibahas di atas dilakukan dengan menggunakan alat yang tepat.
Yang ada untuk masing-masing dari 4 cara mesin dapat dibagi menjadi 3 kategori lebih dengan tingkat otomatisasi.
Perangkat manual - mereka biasanya yang termurah (besi solder paling sederhana untuk biaya pengelasan butt manual dari tiga ribu rubel), tetapi mereka juga memiliki kemungkinan kesalahan yang lebih tinggi ketika menyolder, karena mereka sangat tergantung pada faktor manusia. Perangkat tersebut hanya digunakan untuk koneksi pipa PE berdiameter kecil, paling sering dalam kondisi domestik. Biasanya, perangkat untuk butt dan socket welding adalah manual, meskipun ada juga extruder manual. Pengelasan thermistor menggunakan perangkat genggam praktis tidak mungkin karena kebutuhan untuk menetapkan mode arus spesifik untuk setiap kopling listrik.
Perangkat las semiotomatis - perangkat tersebut lebih andal dan lebih mahal daripada perangkat manual, dan peran operator di dalamnya adalah memasukkan semua karakteristik pengelasan yang diperlukan (termasuk ketebalan dinding dan diameter pipa, suhu proses pengelasan, waktu pemanasan, aplikasi tekanan dan pendinginan) di panel kontrol dan kontrol proses. Unit semi-otomatis dibuat untuk keempat jenis alat penyolderan, semi-otomatis untuk pengelasan elektrofusi yang sangat umum.
Mesin otomatis - dalam perangkat tersebut operator hanya memasukkan parameter utama dari pipa yang dilas (material dan dimensi) ke komputer, dan komputer menghitung semua karakteristik yang diperlukan dengan menggunakan perangkat lunak khusus dan mengirimkannya ke mesin yang melakukan semua operasi teknologi selanjutnya sendiri. Seseorang hanya perlu memasukkan data dengan benar dan memastikan bahwa mesin tersebut memiliki cukup bahan habis pakai. Harga untuk instalasi semacam itu berkisar dari beberapa ratus ribu hingga sejuta rubel, dan mereka digunakan untuk mengelas pipa dengan diameter apa pun dan memungkinkan Anda memastikan kualitas koneksi yang terbaik.
Perangkat semi-otomatis dibagi sesuai dengan jenis drive yang digunakan ke dalam mekanik dan hidrolik. Dalam perangkat dengan penggerak mekanis, gaya yang diperlukan untuk memusatkan dan menahan pipa selama proses pengelasan dibuat dengan bantuan operator, oleh karena itu, mereka hanya digunakan ketika bekerja dengan pipa dengan diameter kurang dari 160 mm. Drive hidraulik tidak memerlukan penerapan gaya dari operator dan digunakan untuk produk pengelasan dengan diameter apa pun, termasuk lebih dari 160 mm.
Mesin pengelasan pipa PE otomatis secara eksklusif dilengkapi dengan penggerak hidrolik.
Karakteristik penting lainnya dari mesin las adalah diameter pipa yang dapat dihubungkan, karena ukuran standar pipa PE berada di kisaran 16 hingga 1600 mm. Misalnya, pipa dengan diameter 20 hingga 32 mm biasanya digunakan untuk melakukan suplai air di apartemen, tetapi untuk pemasangan pipa saluran utama, Anda mungkin sudah membutuhkan peralatan yang mampu menyolder pipa dengan diameter 90/315 mm atau lebih.
Perangkat yang paling populer saat ini adalah Georg Fischer (Swiss), Rothenberger (Jerman), Advance Welding (Inggris), Eurostandard, Technodue dan Ritmo (Italia), Dytron (Republik Ceko), KamiTech dan Nowatech (Polandia). Ada juga produsen perangkat Rusia untuk pengelasan polyethylene, misalnya, pabrik Volzhanin, yang memproduksi peralatan untuk menyolder butt-welding produk dengan diameter dari 40 hingga 1600 mm dan perangkat elektromotif yang mampu menghubungkan pipa dengan diameter hingga 1200 mm.
Bagaimana memilihnya?
Ketika memilih peralatan las, pertama-tama Anda harus dengan jelas menunjukkan volume dan kondisi kerja yang direncanakan.
Mesin industri yang besar dan mahal tidak akan berguna bagi tukang ledeng sederhana, dan perangkat genggam yang murah tidak akan membantu perusahaan yang membangun pipa gas bertekanan tinggi industri.
Jika pemasangan saluran pipa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anda, dan Anda hanya ingin memperbaiki pasokan air domestik sendiri - Anda akan memiliki cukup besi solder tangan sederhana untuk menyolder, misalnya, Elitech SPT-800.
Ketika membeli perangkat untuk pengelasan butt, jangan lupa bahwa metode ini memerlukan pemotongan vertikal secara ketat dari ujung produk yang disatukan, sehingga akan masuk akal untuk membeli electrofetter khusus dengan unit pengelasan yang dapat memotong pipa secara ketat pada sudut kanan ke porosnya.
Jika Anda tidak yakin dengan keterampilan menyolder Anda, tetapi tidak terkendala dalam keuangan, mesin semi-otomatis untuk pengelasan elektrofisi, misalnya, Nowatech ZERN-800 PLUS, akan memungkinkan Anda untuk tidak khawatir tentang kemungkinan terobosan pipa air atau gas setelah perbaikan Anda.
Jika Anda seorang profesional, pertama-tama teliti mempelajari karakteristik pipa yang Anda gunakan untuk bekerja dan kondisi yang memungkinkan untuk operasi mereka. Jangan lupa batas penerapan setiap metode (misalnya, jangan menyolder solder pada suhu sekitar di bawah 15 dan di atas 45 derajat Celcius) dan hati-hati mempelajari instruksi untuk perangkat apa pun sebelum membelinya.
Dalam kasus di mana pertanyaan akhirnya bermuara pada pilihan antara semi-otomatis dan otomatis, ingatlah bahwa untuk benar menggunakan semi-otomatis Anda harus memiliki pengalaman dalam menghitung semua karakteristik pengelasan yang diperlukan menggunakan tabel dan bagan khusus. Ketika membeli mesin semi-otomatis, Anda perlu memperhatikan kemungkinan penebangan, yang memungkinkan Anda untuk menyimpan pengaturan untuk pengelasan di bawah kondisi yang sama (misalnya, menggunakan alat kelengkapan identik), yang menghemat waktu sementara sering melakukan jenis pekerjaan yang sama.
Beberapa perangkat semi-otomatis tidak mengandung fungsi logging built-in, tetapi memungkinkan Anda untuk menghubungkan perangkat eksternal untuk ini.
Jika Anda harus bekerja dengan pipa gas atau minyak utama bertekanan tinggi, pilihan terbaik adalah mesin elektrofusi otomatis, misalnya, seri Georg Fischer MSA.
Penting untuk diingat bahwa efektivitas aplikasi pengelasan resistan termal sering lebih tergantung pada kualitas kopling yang digunakan daripada parameter mesin yang digunakan, sehingga tidak pernah menghemat bahan habis pakai.
TOP-11 perangkat terbaik untuk pengelasan pipa polyethylene (HDPE)
Halo, tamu terhormat! Hari ini saya akan memberi Anda ide bagus tentang penghasilan sederhana. Penghasilannya dengan mengelas, tapi bukan besi, tapi polyethylene.
Komunikasi dari plastik di zaman kita adalah yang paling populer. Akibatnya, seseorang menginstal dan memperbaikinya, menghasilkan uang yang baik darinya. Dan itu membantu dalam hal ini - peralatan untuk pengelasan pipa polyethylene.
Dan apa itu dan bagaimana cara membeli unit yang tepat - akan saya ceritakan di artikel hari ini.
Bagaimana memilih mesin yang tepat
Peralatan untuk pengelasan plastik bekerja sebagai besi solder dan secara konvensional dibagi menjadi 2 jenis - manual dan mekanis.
Mesin genggam
Ini adalah pelat pemanas dengan ujung ujung pipa dan pegangan. Dengan prinsip operasi itu mirip dengan besi dan besi solder listrik.
Membutuhkan upaya manusia untuk memampatkan produk yang terhubung. Cocok untuk pipa PE dengan diameter tidak lebih dari 12,5 cm. Oleh karena itu, ini tidak cocok untuk pekerjaan dalam jumlah besar, dan layak untuk digunakan di rumah;
Mekanis
Sebuah mesin solder mekanis adalah bingkai dukungan dengan cakram untuk pengencang pipa dan kluster instrumen. Elemen pemanas dengan TENAMI di dalam memanaskan ujung pipa yang akan disambung, dan mekanika memberikan kompresi yang kuat di tempat-tempat ini.
Ini digunakan untuk produk pengelasan yang memiliki beban operasi yang tinggi. Diameter produk tidak terbatas.
Pilihan harus dibuat oleh para profesional.
Jika Anda ingin mendapatkan uang dengan pipa las - Anda perlu membeli kedua unit.
Kiat bermanfaat untuk memilih yang benar:
Perhatikan peralatannya
Perangkat dengan kunci untuk attachment - cocok untuk bekerja dengan satu, maksimum dua diameter. Jika lingkup pekerjaan lebih - pilih peralatan dengan nozel dengan berbagai diameter;
Profesional memiliki satu rahasia. Kapasitas minimum peralatan dihitung dengan rumus sederhana - diameter terbesar dari pipa yang perlu dikerjakan dikalikan dengan 10.
Misalnya, jika Anda akan memasak pipa dengan diameter 50mm di rumah, maka daya minimum unit = 50 × 10 = 500W;
Produsen mana yang harus dipilih?
Peringkat tertinggi dari produk perusahaan Ceko (misalnya, TM "Daytron"). Tapi harga produk - gigitan. Oleh karena itu - sebagai alternatif - produsen Turki. Ada beberapa model produksi domestik yang bagus.
Menurut pendapat saya, tidak layak mengejar murah dan membeli perangkat Cina paling sederhana - tidak diketahui apa yang akan terjadi pada akhirnya.
Metode dan teknologi sambungan butt welding
Pengelasan pipa polietilen di sambungan dilakukan oleh cermin pengelasan - peralatan yang memanaskan ujung produk yang akan digabungkan sebelum meleleh dan difusi bersama bahan.
Pada pandangan pertama, metode ini sederhana dan tidak memerlukan produk dan peralatan tambahan. Namun ada sejumlah nuansa tertentu. Misalnya, pengelasan butt membutuhkan pemusatan, penyelarasan, dan evaluasi ellipsoidality pipa yang wajib. Oleh karena itu, tanpa centralizer khusus, bagian berdiameter besar tidak dapat dilas
Handheld
Mesin las butt manual digunakan saat bekerja dengan diameter kecil, tetapi ada juga beberapa model dengan cincin las 300mm. Ini terdiri dari centralizer untuk menyelaraskan benda kerja yang bergabung, sebuah bar-datar dan elemen pemanas untuk ujung pipa.
Aparat mekanis
Terdiri dari beberapa bagian utama:
Centralizer - elemen mesin, dibuat dalam bentuk tempat tidur dengan empat klem logam untuk menjepit bagian;
Mesin pemangkasan - unit untuk menciptakan poros yang sangat tegak lurus dari bagian dan pemesinannya. Ini adalah perangkat disk dengan motor listrik dan pisau, yang diasah di kedua sisi.
Cermin las - elemen pemanas. Lelehkan ujung pipa yang dilas. Teflon dilapisi untuk mencegah adhesi polyethylene
Alat mekanis untuk memberikan kompresi.
Hidrolik
Mereka terdiri dari set mekanisme yang sama seperti mekanis, tetapi sebagai elemen pemadatan - penggerak hidrolik. Ini menyediakan kompresi seragam dari produk yang bergabung. Tekanan pada beberapa model dapat disesuaikan.
Ada 3 jenis peralatan hidrolik:
Tangan. Digunakan untuk meletakkan saluran pipa tekanan rendah dan menengah. Suhu elemen pemanas dan kontrol hidrolika dipilih oleh operator sesuai dengan tabel khusus secara manual;
Semi-otomatis. Digunakan untuk pipa berdiameter menengah dan besar. Dilengkapi dengan unit elektronik. memperbaiki data tekanan minyak di drive dan suhu pelat las, membandingkannya dengan program yang diinstal dan mengirimkan sinyal ke layar khusus.
Otomatis.
Sistem peralatan pengelasan paling modern dan berteknologi tinggi.
Proses ini sepenuhnya otomatis, dalam rangkaian operasi tidak memerlukan intervensi operator dan dikendalikan oleh modul elektronik khusus. Pengemudi hanya memasukkan data produk, dan mesin memilih mode pengelasan secara terpisah. Di akhir pekerjaan, perangkat mengeluarkan protokol pengelasan pelaporan.
Mana yang lebih baik?
Pilih satu atau unit lain yang diperlukan berdasarkan fitur dari instalasi yang diperlukan. Jika Anda perlu memasak sepasang area datar di rumah, pilih mekanisme genggam yang murah, mudah dibawa-bawa dan nyaman.
Jika diameter pipa dari 250mm - Anda perlu montir. Sekali lagi, tidak masuk akal untuk mengeluarkan uang untuk produk lengkap yang mahal, jika tidak perlu bekerja dengan pengelasan sepanjang waktu.
Dalam hal spesialisasi dalam pengelasan, perlu dipilih unit dengan penggerak hidrolik. Perangkat yang sepenuhnya otomatis adalah yang paling mahal, tetapi juga yang paling nyaman. Di sini semuanya tergantung pada kemampuan finansial Anda.
Metode dan teknologi pengelasan
Pengelasan pipa plastik adalah metode yang lebih andal untuk menghubungkan struktur. Ini adalah pengelasan yang digunakan dalam pemasangan komunikasi kabel dan perbaikan di apartemen dan rumah. Metode ini cocok untuk menghubungkan bagian dari berbagai diameter, tetapi lebih mudah untuk bekerja dengan yang kecil.
Welding bell adalah koneksi pipa dengan fitting (tap, tee, transition). Dengan bantuan alat khusus dengan panel pemanas, ujung-ujung produk yang bergabung dilebur dan dimasukkan ke dalam satu sama lain.
Alat untuk metode ini adalah perangkat dengan pegangan dan panel pemanas berbentuk baji, di kedua sisi yang ada nozel dalam bentuk rol untuk ujung pipa dan fitting.
Pipa dimasukkan ke dalam lengan, yang memanaskan bagian luarnya dan sedikit mengurangi ketebalan dinding, dan pemasangannya diletakkan pada mandrel, melelehkan lapisan dalamnya. Setelah mencapai suhu yang diinginkan (260C) bagian terhubung.
Ada varian perangkat dengan elemen pemanas, dibuat dalam bentuk batang.
Selain alat itu sendiri, kopling dan mandrel, kit mungkin termasuk pemotong wajah, kalibrator, pemetik wajah, gunting untuk memotong dan peralatan tambahan lainnya.
Penting! Diameter luar pipa polietilena selalu sedikit lebih besar dari diameter yang dideklarasikan, dan diameter bagian dalam pas pemasangan sedikit lebih kecil. Dimensi lengan dan mandrel sesuai dengan nominal, oleh karena itu tanpa pemanasan mereka tidak dapat dihubungkan ke pipa dan alat kelengkapan.
Dalam proses pengelasan, lapisan luar pipa, ketika kopling dipasang, dipanaskan dan diekstrusi dalam bentuk parut. Setelah tabung dikombinasikan dengan fitting yang dipanaskan dan lapisan-lapisannya yang tergabung saling “kencang”.
Pengelasan elektrofusi
Jika Anda harus bekerja dalam kondisi ruang terbatas, atau mengelas bagian-bagian komunikasi yang sudah diletakkan, las dengan mesin elektrofusi khusus digunakan.
Sebelum memulai pekerjaan, suku cadang dibersihkan dan dibersihkan.
Penting! Amplas atau bahan abrasif serupa lainnya tidak boleh digunakan untuk pengupasan, ini akan merusak permukaan polyethylene dan menyebabkan pelanggaran integritas jahitan.
Kosong ditempatkan di centralizer untuk penyelarasan sempurna, kemudian ujungnya dihubungkan menggunakan kopling khusus. Di dalam pas ini adalah elemen konduktif, yang, setelah menggabungkan dengan bagian-bagian, memanas dan fusi kopling dengan ujung-ujung pipa terjadi.
Mesin las manual
Catu daya;
Transformer;
Unit kontrol.
Fiting untuk kopling elektrofusion.
Semua pengaturan dalam versi peralatan ini dimasukkan secara manual oleh operator, sesuai dengan tabel khusus.
Otomatis
Komponen yang sama, tetapi pilihan parameter pengelasan terjadi secara otomatis. Operator hanya perlu memasukkan data dari produk yang terhubung, yang lainnya akan dilakukan oleh mesin.
Perangkat mana yang lebih baik?
Perangkat otomatis lebih sederhana dan lebih nyaman, tetapi terkadang lebih mahal daripada manual. Pada saat yang sama, yang terakhir lebih kompak dan dalam kasus kerusakan, lebih mudah untuk memperbaikinya secara otomatis.
Namun, lebih baik untuk tukang las las profesional untuk membeli unit thermoresistant otomatis.
Cara mempersiapkan kesalahan dan tips yang sering
Untuk membuat sambungan pipa monolitik yang kuat, kesalahan berikut harus dihindari:
Kegagalan bagian-bagian yang harus disambung sepanjang jalan selama pemanasan. Ini akan menyebabkan kemustahilan pemanasan hingga kedalaman penuh dan penurunan kualitas lasan;
Melebihi kedalaman perendaman bagian karena terlalu banyak usaha. Ujung pipa menekuk dan membentuk parut, yang mengurangi luas elemen yang dilas;
Overheating dan underheating bagian;
Peningkatan waktu pendinginan;
Pemotongan salah (tidak tegak lurus);
Misalignment.
Untuk menghindari kesalahan ini, Anda harus mempersiapkan prosesnya dengan hati-hati.
Produk harus dipotong, dirapikan, disejajarkan sepanjang sumbu, dan ketika bekerja dengan mesin las untuk pipa - ikuti petunjuk pengoperasian dengan jelas.
Akan berguna untuk melihat beberapa video dengan karya mesin untuk paku.
11 perangkat teratas di pasar
Untuk menyederhanakan pilihan Anda saat membeli mesin, mari kita lihat peralatan 11 teratas untuk pengelasan pnd (setrika solder listrik, mesin las, mesin las).
"Daytron", Republik Ceko.
Candan, Turki;
REMS, Jerman;
"Valtek", Rusia-Italia;
Protva, Rusia;
"Vosch", Jerman;
Gerat Weld, Jerman;
Sturm, Rusia;
Rotorica, Rusia.
Aqua Prom, Rusia.
"SSPT", Rusia.
11 teratas didasarkan pada perbandingan karakteristik rata-rata perangkat. Setiap master memiliki alat dan produser favorit sendiri.
Kesimpulan
Produk-produk plastik banyak digunakan, sehingga profesi mater welding pnd akan diminati selama bertahun-tahun, dan ini akan berguna di rumah. Peralatan di pasar banyak, Anda dapat memilih opsi yang tepat untuk Anda.
Bergabunglah dengan komunitas kami dan ikuti berita - saya berjanji, yang paling menarik adalah kedepan!
Perangkat untuk pengelasan pipa polyethylene
Peralatan untuk pengelasan pipa polyethylene
Saat ini, pipa polietilen digunakan untuk memasang saluran pasokan air dan gas, jaringan pembuangan limbah, sebagai kotak pelindung saluran dan kabel komunikasi, dalam lini teknologi perusahaan industri.
Hal ini disebabkan karakteristik operasional pipa PE, yang tidak menimbulkan korosi, ramah lingkungan, kuat dan tahan lama, ringan dan memiliki berbagai temperatur operasi, dengan deformasi kecil bentuk tereduksi, pada permukaan bagian dalam mereka terbentuk layering tidak khas untuk pipa logam.
Pipa PE memungkinkan untuk skema instalasi yang sewenang-wenang kompleks, dengan dua teknologi untuk koneksi mereka:
bagian pengelasan dengan pemanas tertanam (MF);
las butt dengan alat yang dipanaskan (NO).
Jelas bahwa peralatan yang digunakan untuk perakitan pengelasan polyethylene memainkan peran penting dalam memastikan keandalan pipa PE.
Mesin las untuk pipa polietilena (electrofusion)
Bagian pengelasan elektrofusi dengan pemanas tertanam (MF) - melibatkan penggunaan kopling khusus dengan elektrospiral built-in. Ujung-ujung pipa yang akan disambung setelah perlakuan yang sesuai dimasukkan ke dalam penggandengan, alat pengelasan pipa PE memberi arus listrik ke kontak spiral, di bawah pengaruh elemen sambungan yang dipanaskan dan digabungkan bersama.
Teknologi ini lebih mahal daripada pantat karena penggunaan bagian dengan pemanas tertanam, tetapi dalam kondisi ruang terbatas itu adalah satu-satunya yang mungkin, karena mesin elektrofusi untuk pengelasan pipa polyethylene memiliki dimensi kecil. Keuntungannya termasuk berat badan rendah dan konsumsi daya rendah.
Ketika memilih mesin las electrofusion untuk pipa polyethylene, perlu memperhatikan karakteristik berikut:
kisaran diameter kerja;
kemungkinan pencatatan (terutama penting untuk pekerjaan pada jaringan pipa gas);
kehadiran port USB; cara pemasukan data (manual atau menggunakan barcode);
input tegangan dan output (jaringan dan pengelasan);
kisaran suhu ambien di mana peralatan dapat berfungsi;
jumlah memori;
dimensi dan berat keseluruhan;
peralatan dan pabrik;
harga
Mesin las untuk pipa PE dapat memiliki fungsi tambahan - misalnya, sinyal visual dan / atau akustik.
Alat las untuk pipa polietilen (butt)
Butt welding dengan alat yang dipanaskan (NI) adalah metode untuk menghubungkan pipa PE, yang paling sering digunakan untuk pemasangan komunikasi dari berbagai ukuran. Peralatan untuk pengelasan pipa polyethylene menggunakan teknologi ini terdiri dari:
pemanas;
mekanisme pemusatan mekanik atau hidrolik;
wajah;
simpul tambahan tergantung pada model.
Peralatan butt untuk pengelasan pipa polietilen secara umum berfungsi sebagai berikut: ujung pipa paduan dipanaskan, disambung dan dipegang sampai lasan benar-benar didinginkan. Alat pengelasan untuk pipa polietilena berbeda dalam:
berbagai diameter kerja;
kualitas koneksi yang disediakan;
parameter teknis;
ukuran dan berat;
harga, pabrik, dll.
Mesin las untuk polietilena dapat manual, semi-otomatis dan otomatis.
Besi solder manual untuk pipa polietilen digunakan ketika bekerja dengan komunikasi rumah bagian kecil. Semua operasi dilakukan secara manual, parameter sambungan las ditentukan sesuai dengan tabel khusus.
Mesin las otomatis semi-otomatis pipa PE memungkinkan untuk parameter pengelasan manual untuk melakukan koneksi otomatis pipa melalui centralizer hidrolik.
Peralatan las otomatis untuk pipa polietilen beroperasi atas dasar perangkat lunak tanpa campur tangan manusia, yang menjamin kualitas dan keamanan kerja yang luar biasa.
Satuan pengelasan pipa polyethylene yang disajikan di sini
Di situs kami agregat pengelasan produksi pipa polietilen merek domestik dan internasional terkemuka: Volzhanin, Elang (STS-Sauron), CTZ, Aosta, HD, Yuda, Weltech, Nowatech, J. Sauron, Georg Fischer, Caldervale Teknologi dan lain-lain.
Saya terutama ingin menyebutkan peralatan untuk pengelasan pipa polyethylene HD, Yuda, Volzhanin. Produk-produk dari merek-merek ini telah membuktikan diri dari sisi terbaik dalam berbagai kondisi operasi dan sangat diminati oleh pembeli di berbagai segmen harga. Dialah yang secara stabil terus berada di posisi teratas dalam peringkat permintaan dan tidak keluar dari kategori klik penjualan toko kami: https://43i.ru/category/xity-prodazh/.
Dituntut secara tradisional adalah mesin las manual untuk pipa polyethylene RD160 / 50 yang diproduksi oleh Yuda, yang dirancang untuk menghubungkan pipa dengan penampang dari 50 hingga 160 mm. Ini adalah alat yang mudah digunakan, ringkas dan efisien untuk pengelasan pipa polietilena dengan ukuran paling umum. Popularitas model ini karena kualitas yang layak dengan harga yang jelas rendah.
Beli mesin untuk pengelasan pipa polyethylene bersama kami
Di situs web perusahaan, peralatan pengelasan pipa polietilen untuk kenyamanan pelanggan dikelompokkan berdasarkan negara penghasil, teknologi pengelasan, diameter kerja, dan fitur lainnya. Anda juga dapat menggunakan pencarian, pengaturan kisaran harga, merek dan diameter perangkat.
Di katalog kami, Anda akan menemukan hampir semua mesin las untuk pipa polietilena, karena kami terus memperbarui jangkauan dan stok, kami memantau kemunculan produk baru di pasar.
Untuk membeli elektrofusi atau perangkat butt untuk pipa polietilena, lakukan pemesanan melalui keranjang atau melalui telepon. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menggunakan formulir umpan balik di bagian bawah halaman.
Toko online adalah peralatan untuk pengelasan pipa PE dari produsen terkemuka di dunia dalam jangkauan luas dengan pengiriman ke seluruh Rusia.
Aparatus untuk pengelasan pipa plastik di Moskow
di 7 toko online
di 13 toko online
di 33 toko online
di 3 toko online
di 9 toko online
di 13 toko online
di 5 toko online
di 16 toko online
di 12 toko online
di 6 toko online
di 3 toko online
di 4 toko online
di 16 toko online
di 3 toko online
di 2 toko online
di 4 toko online
di 7 toko online
di 9 toko online
di 5 toko online
di 4 toko online
di 4 toko online
di 2 toko online
di 11 toko online
di 1 toko online
di 5 toko online
di 10 toko online
di 8 toko online
di 3 toko online
di 3 toko online
di 6 toko online
Harga untuk mesin las pipa plastik di toko Moskow
Di situs ini, Anda dapat memilih mesin untuk mengelas pipa plastik sesuai dengan karakteristiknya, melihat foto yang terperinci, membaca ulasan, dan membandingkan harga di toko online Moskow. Beli peralatan untuk pengelasan pipa plastik murah (termasuk kredit) dengan mudah! Anda hanya perlu pergi ke penawaran favorit Anda, membaca ketentuan pembayaran dan meninggalkan permintaan untuk pengiriman di Moskow.
Aparatus yang mana untuk pengelasan pipa polietilen untuk memilih - jenis dan aturan penggunaan
Untuk menggantikan yang paling umum di masa lalu, pipa-pipa yang terbuat dari logam dan paduan berasal dari senyawa-senyawa molekul tinggi, yaitu plastik, khususnya - polyethylene. Di antara keunggulan produk tersebut dapat disebut berat kecil, kesederhanaan dan keandalan sambungan bagian pipa ke dalam sistem.
Salah satu metode fiksasi yang paling umum, yang memberikan koneksi ketat homogen pada akhir operasi, - pengelasan pipa dari polietilen; di bawah ini akan diberitahu tentang alat untuk pengelasan plastik.
Alat untuk menyiapkan pipa untuk pengelasan
Sebelum menggunakan peralatan las untuk pipa polietilen secara langsung, perlu mempersiapkan alat-alat berikut:
Satu set, yang termasuk perangkat untuk pengelasan pipa polyethylene dan beberapa nozel. Kumpulan perangkat yang berbeda sangat berbeda: Anda dapat membeli sebagai koleksi profesional hampir semua kasus kehidupan, dan alat dengan dua atau tiga nosel.
Pemotong pipa - seperti namanya, dirancang untuk pemotongan pipa yang akurat dan merata.
Faskosnimatel - diperlukan untuk menciptakan pada ujung chamfer chamfered, memfasilitasi penggabungan produk (secara lebih rinci: "faskosnimatel mana untuk pipa lebih baik digunakan - jenis dan fitur alat dan perangkat").
Proses pengelasan itu sendiri cepat, sehingga ketersediaan semua alat yang diperlukan di tangan memastikan bahwa tidak akan ada penundaan selama bekerja.
Opsi pengelasan untuk pipa plastik
Saat ini, ada tiga teknik penyolderan umum:
Fitur masing-masing dari mereka akan dibahas di bawah ini.
Butt Welding
Di antara keuntungan dari metode ini dapat disebut biaya rendah proses, karena harga yang relatif rendah untuk mesin butt welding untuk pipa polietilena, dan berbagai diameter dari butt-end pipa solderable - dari 5 hingga 1200 mm.
Operasi ini dilakukan dalam beberapa tahap:
Persiapan pipa. Pada tahap ini, potonglah elemen-elemen panjang yang diinginkan menggunakan pemotong pipa, dan talang mereka menggunakan pengerik wajah.
Pemilihan nozel untuk diameter pipa dan pemasangannya dalam mesin las butt untuk pipa polietilena.
Memanaskan perangkat.
Memasang ujung pipa pada nozel dan memanaskan ke suhu yang diinginkan.
Penghapusan serentak secara simultan dan hubungan mereka satu sama lain. Selama koneksi, perlu untuk memastikan bahwa ujung-ujungnya melekat satu sama lain tepat dan setelah kontak tidak bergerak sampai mereka benar-benar dingin.
Sebagai hasilnya, dengan proses yang hati-hati, sambungan yang homogen dan tersegel tanpa pori-pori dan cacat lainnya diperoleh.
Pengelasan di bel
Teknik ini tidak begitu umum, meskipun keandalannya tidak kalah dengan metode sebelumnya. Ketika menyolder ke soket, potongan dipanaskan dari produk polimer tidak terhubung langsung satu sama lain, tetapi melalui kopling, juga plastik.
Metode ini lebih mahal karena memerlukan pembelian penguatan tambahan, dan paling sering digunakan dalam pembangunan saluran pipa di dalam ruangan atau jika desain memerlukan beberapa tikungan pada sudut dan cabang yang berbeda. Baca juga: "Jenis pipa PVC pengelasan, kelebihan dan kekurangan cara."
Pengelasan dengan kopling listrik
Sesuai dengan namanya, jenis penyolderan produk plastik ini membutuhkan, selain mesin las untuk pipa PE, kehadiran kopling listrik khusus. Metode ini digunakan ketika diperlukan untuk membuat saluran pipa yang sangat panjang, dengan ketidakpraktisan teknis penyolderan butt atau di tempat-tempat dengan aktivitas seismik yang meningkat.
Inti dari proses: elektrofusi diletakkan di kedua ujung pipa yang membutuhkan sambungan, setelah itu terhubung ke mesin las untuk pipa polietilen dan menghangatkan dengan produk. Akibatnya, seperti pada kasus sebelumnya, lapisan tahan air homogen kualitatif diperoleh. Baca juga: "Bagaimana pengelasan pipa polyethylene - aturan teknologi proses".
Anda perlu memilih teknik penyolderan untuk setiap tujuan khusus, berdasarkan tujuan dari pipa masa depan, ketersediaan peralatan yang diperlukan dan kemampuan keuangan: beberapa metode lebih murah, yang lain lebih mahal.
Varietas mesin las
Secara umum, semua perangkat dengan tujuan yang sesuai dibagi menjadi dua kelas:
aparatus untuk mengelas pipa polietilena ujung ke ujung atau ke dalam soket;
perangkat untuk koneksi melalui elektrofusi.
Kedua perangkat ini dan perangkat lainnya terdiri dari elemen-elemen berikut:
Transformer.
Blok daya.
Unit kontrol pemanas.
Setiap mesin las dirancang untuk operasi dari jaringan listrik standar dengan tegangan output sekitar 220 V.
Mesin Solder Butt
Perangkat diklasifikasikan menurut kualitas koneksi:
Perangkat genggam. Mereka digunakan untuk menghubungkan pipa dengan penampang kecil. Koneksi sisa-sisa setelah pemanasan dilakukan secara manual.
Perangkat semi-otomatis. Cocok untuk produk dengan diameter besar, kualitas solder lebih baik dari pada kasus pertama. Pipa diletakkan secara manual, dan terhubung secara otomatis, menggunakan unit hidrolik. Dalam hal ini, pemusatan pipa jauh lebih akurat.
Perangkat otomatis. Proses ini sepenuhnya otomatis, termasuk pemilihan mode pengelasan yang diperlukan. Satu-satunya hal yang diperlukan dari seseorang adalah untuk menunjukkan beberapa parameter awal.
Harga untuk mesin las tergantung pada pilihan jenis: perangkat manual lebih murah daripada semua, otomatis - yang paling mahal. Lihat juga: "Apa mesin untuk menyaring pipa PND - jenis dan fitur perangkat."
Kualitas jahitan tertinggi dijamin oleh perangkat otomatis yang hampir tidak memungkinkan penolakan.
Perangkat untuk koneksi elektromotif
Perangkat las untuk menyolder pipa polietilen dengan metode elektrofusi lebih sulit untuk dilakukan dan digunakan.
Pada permukaan coupler listrik, kode bar ditempatkan, yang berisi data yang diperlukan untuk pengelasan. Sebelum memulai proses, Anda harus memasukkan informasi ini ke dalam perangkat. Ini dilakukan dalam dua mode: manual atau otomatis.
Beberapa mesin menawarkan kepada pengguna kemampuan untuk menyalin data yang dimasukkan sebelumnya, misalnya, ke kartu flash, atau menyimpannya di memori perangkat. Hal ini memungkinkan setiap kali tidak memasukkan informasi baru, karenanya, berkontribusi pada percepatan kerja tambahan.
Layar perangkat biasanya menampilkan data pada indikator suhu, waktu menyolder dan daya yang digunakan. Setelah memperbaiki potongan pipa, perangkat memberikan sinyal suara yang sesuai.
Harga peralatan untuk pengelasan elektrofusi dan kopling itu sendiri sangat tinggi, sehingga hanya digunakan oleh para profesional yang menghasilkan uang dengan membuat saluran pipa.
Mesin las utama sangat cocok untuk master buatan sendiri.
Peralatan untuk pengelasan pipa PE
Metode untuk menggabungkan pipa polietilena menggunakan pengelasan termal
Pipa polietilena memiliki banyak kelebihan. Ketahanan terhadap korosi, ketahanan kimia, kurangnya pertumbuhan berlebih dari permukaan bagian dalam, umur pemakaian yang lama, ramah lingkungan. Keuntungan penting adalah kenyataan bahwa sifat reologi mereka dari bahan polyethylene dilas dengan baik - karena lebar kisaran suhu negara kental lebih dari 70 ° C) dan mencair viskositas rendah.
Ada dua metode utama koneksi permanen pipa polyethylene - menggunakan fitting dengan elemen pemanas tertanam (koneksi elektromuftovye) dan metode pengelasan butt.
Pengelasan elektrofusi pipa PE
Pada biaya, mesin las electrofusion lebih mahal daripada mesin las butt. Hal ini disebabkan kebutuhan untuk menggunakan fitting yang relatif mahal dengan elemen pemanas built-in. Namun, kopling memiliki kelebihannya. Jika pipa PE dilas dalam kondisi yang sempit di mana tidak mungkin untuk bekerja dengan mesin las butt, metode elektrofusi yang tidak memerlukan ruang besar menjadi satu-satunya alternatif.
Inti dari pengelasan elektromotif adalah bahwa pemasangan dengan pemanas tertanam diletakkan pada sambungan yang akan dilas dan tegangan diterapkan ke elemen pemanas melalui alat khusus. Ketika dipanaskan, yang terakhir melelehkan permukaan kontak dari kopling dan pipeline, sebagai akibat dari terbentuknya sendi yang rapat. Mesin las soket yang ringkas dan ringan mudah digunakan dan mengkonsumsi sedikit daya.
PE butt welding
Metode ini adalah yang paling universal dan permintaan untuk membuat koneksi satu bagian. Kekuatan sambungan butt tidak kalah dengan kekuatan bagian yang berdekatan, dan pipa las untuk kekencangan, fleksibilitas dan keandalan tidak berbeda dari pipa padat.
Sambungan butt dilakukan dalam urutan berikut:
pemasangan ujung-ujung pipa yang dilas pada mesin las soket, keselarasan dan fiksasi mereka;
Pengupasan dan pemesinan ujung-ujungnya dengan bantuan penutup ujung;
pemasangan antara ujung-ujung yang dilas dari cermin, pemanasan dan pelelehan ujung-ujung yang ditekan ke perangkat;
melepaskan cermin dari area kerja;
menekan ujung cair satu sama lain dengan kekuatan tertentu dan menjaga mereka di bawah tekanan sampai senyawa didinginkan.
Ketika mengontrol kualitas pengelasan, mereka dipandu oleh bentuk dan ukuran burr yang terbentuk (rol di sekitar sendi). Parameter geometrisnya harus memenuhi persyaratan tertentu. Kualitas pekerjaan tidak hanya tergantung pada pemilihan peralatan pengelasan yang tepat, tetapi juga pada tingkat kualifikasi tukang las.
Karakteristik mesin las yang digunakan tergantung pada diameter pipa yang dilas dan tingkat otomatisasi kerja. Peralatan yang diperlukan dapat dipilih di bagian "Butt Welders".
Mempelajari cara bekerja dengan benar pada peralatan pengelasan dapat dilakukan di Pusat Pelatihan Grup Polyplastic. Pusat pelatihan melakukan pelatihan, pelatihan kejuruan dan sertifikasi (bersama dengan pusat sertifikasi kepala regional) untuk ahli las dan spesialis produksi pengelasan dalam sistem NAKS dan Rostekhnadzor. Sertifikat dan sertifikat NAKS (sertifikat NAKS) dikeluarkan.
facebook twitter pinterest linked in
Baca Lebih Lanjut Tentang Pipa
Fitting Tabung Tembaga Berkerut
Cara membuat gerbang untuk cerobong asap dengan tangan Anda sendiri: instruksi untuk pembuatan katup
Bagaimana gas terhubung ke rumah pribadi: perangkat input + instalasi sistem
Karakteristik pipa VChSHG, fitur produksi dan penggunaan
Tepat
Bagaimana menghubungkan pipa polypropylene dengan logam tanpa ulir dan menggunakan fitting
Bagaimana dan bagaimana menghubungkan pipa PVC - metode koneksi yang optimal
Perhitungan aliran air dengan diameter pipa dan tekanan sesuai dengan tabel dan SNIP 2.04.01-85 + kalkulator
Apa jenis lem untuk pipa PVC untuk memilih - kelebihan dan kekurangan spesies
Apa yang seharusnya menjadi ketinggian cerobong relatif terhadap bubungan atap
Bagaimana pelekatan pipa polypropylene selama pemasangan dan perbaikan jaringan pipa
Fiting untuk pipa polypropylene
Kategori
Koneksi
Material
Pemanasan
Perbaikan
Perlindungan
Pipa Gas
Pipa logam bersirip: apa itu dan mengapa mereka dibutuhkan
Pemanasan
Pipa 1 inci - yang berdiameter
Material
Tekanan gas optimal dalam pipa gas untuk apartemen dan rumah negara
Koneksi
Bagaimana cara menyembunyikan pipa di toilet?
Perbaikan
Ukuran dan klasifikasi pipa polypropylene
Perlindungan
Pemasangan pipa teknologi
Perlindungan
Pembangunan pipa dari pipa polyethylene
Perbaikan
Pipa dan alat kelengkapan yang terbuat dari polypropylene, jenis fitting, cara mengelas dan produsen terbaik
Pemanasan
Pemanas
Material
Fitting pneumatik C.Matic Bahan perkakas: kuningan berlapis nikel Tekanan operasi: 0... 15 bar Suhu operasi: 0... 70 ° C Koneksi: berulir / dilepas dengan cepat (collet)